78 Drude y 



theilhaft in Wasser zu löschenden hydraulischen Kalken 

 angefertigten Proben wurden, wenn auch langsam, doch 

 in der Regel im Wasser hart, auch wenn sie von An- 

 fang an unter Wasser gesetzt waren; namentlich gilt dies 

 von den Steinen No. 1. aus den Schichten zwischen dem 

 Wellenkalke ; weniger constant war dies der Fall bei den 

 Plattenkalken und dem oberen Muschelkalke, und noch 

 weniger bei dem Dolomit des Selters. 



Die Cemente, welche nach dem Brennen gemahlen 

 wurden, gaben, obwohl im Ganzen immer noch reich an 

 kohlensaurem Kalke, meistens ein sehr befriedigendes 

 Resultat, sowohl wenn man sie nur mit Sand versetzte 

 (behufs der Verwendung unter Wasser), als auch wenn 

 man sie einem fetten oder hydraulischen Kalkmörtel zu- 

 setzte. Im letzteren Falle wurde der Kalk stets verbes- 

 sert und selbst der fetteste bald so hydraulisch, dass er 

 ganz unter Wasser hart ward. Im ersteren verhielten 

 sich die verschiedenen Sorten etwas verschieden. Eine 

 rasche Erhärtung zeigte der okerfarbige dolomitisch san- 

 dige Mergel aus der Wälderformation; ebenso der aus 

 den Mergeln über dem Dolomit im Seiter; eine minder 

 rasche, doch eben so gründliche, der Cement aus den 

 oberen Schichten der unteren Abtheilung der Lettenkoh- 

 lengruppe, weniger rasch und nicht ganz so constant der 

 Cement aus den oberen Schichten der Lettenkohleforma- 

 tion. Im Allgemeinen und der Hauptsache nach wurde 

 dieser letztere aber mit den mittleren mageren und un- 

 teren Schichten versetzt, der Cementfabrikation zu Grunde 

 gelegt, da er gerade in genügenden Mengen leicht zu 

 haben war, während der ihm nicht bedeutend vorzuzie- 

 hende Mergel der unteren Abtheilung weit schwerer zu 

 beschaffen war und gegen den Wäldermergel die oben 

 angeführten Bedenken sprachen. Der Mergel aus dem 

 Seiter kam seiner geringen Quantität halber nicht in Be- 

 tracht. Zu vermeiden war es nun aber nicht, dass mit- 

 unter sehr kalkreiche Cemente zur Verwendung kamen, 

 während zeitweilig ein Cement resultirte, der z. B. dem 



